# قائمة معاملات الانكسار

لدى العديد من المواد قيمة معروفة لمعامل الانكسار. العديد من هذا القيم عادة ما تعتمد بشكل كبير على تردد الضوء ما قد يسبب التشتت. تؤخذ القيم المعيارية لمعاملات الانكسار عند الإزدواجية الصفراء عند خطوط فراونهوفر، بطول موجي يساوي 589 نانوميتر.
تختلف هذه القيم أيضا باختلاف الحرارة، الضغط، الإجهاد، كما تعتمد أيضا على مكونات المادة كوجود عوامل الإشابة. هذه الاختلافات للعديد من المواد عادة ما تكون في نطاق النسبة المؤية الواحدة أو أقل، لهذا، عند الرغبة بالحصور على قياسات دقيقة، من المهم أن يتم تدوين المصدر لتلك القياسات المرجعية.
بشكل عام، يكون عامل الإنكسار رقم تخيلي بجزئيه الحقيقي و التخيلي، حيث يشير الجزء التخيلي إلى شدة خسارة الامتصاص عند طول موجي معين. لهذا، يسمى الجزء التخيلي في بعض الأحيان بمعامل الانقراض $k$. عادة ما تصبح هذه الخسائر غير قابلة للتجاهل في المعادن عند طول ضوئي قصير، و لهذا يجب أن تذكر هذه القيمة في أي وصف لمعامل الإنكسار.

## القائمة

بعض معاملات الإنكسار :
| اسم المادة | الطول الموجي (ن.م) | رقم معامل الإنكسار | مصدر |
| فراغ | | 1 (معرفة) | |
| الهواء عند الظروف القياسية المعيارية | | 1.000273 | |
| الغازات عند 0 درجة مؤية و 1 جو ||||
| الهواء | 589.29 | 1.000293 | |
| ثنائي أكسيد الكربون | 589.29 | 1.001 | |
| هيليوم | 589.29 | 1.000036 | |
| هيدروجين | 589.29 | 1.000132 | |
| السوائل عند 20 درجة مؤية ||||
| كبريتيد الزرنيخ الثلاثي وكبريت و ثنائي الميثان | | 1.9 | |
| ثنائي كبريتيد الكربون | 589.29 | 1.628 | |
| بنزين | 589.29 | 1.501 | |
| رباعي كلوريد الكربون | 589.29 | 1.461 | |
| زيت السليكون | 589.29 | 1.393-1.403 | |
| كيروسين | | 1.39 | |
| إيثانول | 589.29 | 1.361 | |
| أسيتون | | 1.36 | |
| ماء | 589.29 | 1.333 | |
| 10% محلول جلوكوز في المياه | 589.29 | 1.3477 | |
| 20% محلول جلوكوز في المياه | 589.29 | 1.3635 | |
| 60% محلول جلوكوز في المياه | 589.29 | 1.4394 | |
| مواد صلبة عند درجة حرارة الغرفة ||||
| كربيد السيليكون (مويسانيتي) | 589.29 | 2.65 | |
| ثنائي أكسيد التيتانيوم (روتيل) | 589.29 | 2.614 | |
| ألماس | 589.29 | 2.417 | |
| تيتانات السترونتيوم | 589.29 | 2.41 | |
| خامس أكسيد التنتالوم | 589.29 | 2.15 | |
| كهرمان | 589.29 | 1.55 | |
| كلوريد الصوديوم | 589.29 | 1.544 | |
| الكوارتز المنصهر | 589.29 | 1.458 | |
| مواد أخرى ||||
| هيليوم سائل | | 1.025 | |
| بيرفلوروهكسان | | 1.25 | |
| ثلج | | 1.31 | |
| تيفلون | | 1.315 | |
| كريوليت | | 1.338 | |
| سيتوب | | 1.34 | |
| متعدد رباعي فلورو الإيثيلين | | 1.35-1.38 | |
| محلول السكر 25% | | 1.3723 | |
| قرنية | | 1.373/1.380/1.401 | |
| عدسة (تشريح) | | 1.386-1.406 | |
| كبد | 964 | 1.369 | |
| جدار الجهاز الهضمي | 964 | 1.329-1.338 | |
| إيثيلين رباعي فلورو الإيثيلين | | 1.403 | |
| ثنائي ميثيل السيلوكسان | | 1.4118 | |
| محلول السكر 50% | | 1.4200 | |
| عديد حمض اللبنيك | | 1.46 | |
| زيت نباتي | | 1.470 | |
| غليسرول | | 1.47 | |
| بولي ميثيل ميثاكريلات | | 1.4729 | |
| محلول السكر 75% | | 1.4774 | |
| بولي ميثيل ميثاكريلات | | 1.4893-1.4899 | |
| لوح زجاجي (هاليت، ملح صخور) | | 1.516 | |
| زجاج النوافذ | | 1.52 | |
| زجاج رفيع (نقي) | | 1.50-1.54 | |
| بولي إيثيلين تيرفثالات g | | 1.57 | |
| بولي إيثيلين تيرفثالات (PET) | | 1.5750 | |
| بولي كربونات | 150 | 1.60 | |
| زجاج رفيع (غير نقي) | | 1.485-1.755 | |
| زجاج مرصص (نقي) | | 1.60-1.62 | |
| بروم | | 1.661 | |
| زجاج مرصص (غير نقي) | | 1.523-1.925 | |
| ياقوت أزرق | | 1.762-1.778 | |
| نتريد البورون | | 2-2.14 | |
| زركونيا مكعبة | | 2.15-2.18 | |
| نيوبات البوتاسيوم | | 2.28 | |
| أكسيد الزنك | 390 | 2.4 | |
| زنجفر (كبريتيد الزئبق الثنائي) | | 3.02 | انكسار مزدوج nw = 2.905، ne = 3.256 |
| سيليكون | 1200-8500 | 3.42-3.48 | |
| فوسفيد الغاليوم | | 3.5 | |
| زرنيخيد الغاليوم | | 3.927 | |
| جرمانيوم | 3000-16000 | 4.05-4.01 | |